70 
Cohen: Lieber die Entstehung des Seifengoldes. 
III. Blättchen und Körner von Seifengold, a. 
0.9405 gr. gaben 0.0007 gr. Rückstand (Quarz), 0.058 gr. 
AgCl, 0.895 gr. Au; Cu nicht bestimmt. — b. 1.2624 gr. 
gaben 0.00094 gr. Rückstand (Quarz), 0.0766 gr. AgCl, 
1.1976 Au, 0.0016 CuO. 
Bei allen Analysen liessen sich Spuren von Eisen nach- 
weisen. 
Aus diesen Daten berechnet sich als procentische Zu¬ 
sammensetzung: 
I. 
II. 
lila. 
III b. 
Rückstand 
0.02 
0.78 
0.07 
0.07 
Silber 
5.16 
6.49 
4.64 
4.57 
Gold 
94.48 
91.38 
95.16 
94.87 
Kupfer 
0.25 
0.09 
0.11 
Eisen 
Spur 
Spur 
Spur 
Spur 
99.91 
98.74 
99.87 
99.62 
oder unter Fortlassung des Rückstandes sowie des Kupfers 
auf 100 berechnet und aus lila und IIIb das Mittel genommen: 
Gold 
Silber 
I. 
94.82 
5.18 
II. 
93.37 
6.63 
III. 
95.42 
4.58 
100.00 100.00 100.00 
Da der Silbergehalt des Ganggoldes (I) in der Mitte liegt 
zwischen dem der beiden untersuchten Proben von Seifengold 
(II und III), so scheint mir aus obigen Daten sich zu ergeben, 
dass man auf geringe Differenzen in der Zusammensetzung 
überhaupt kein Gewicht legen darf bei Erörterung der Frage 
nach der Entstehung des Seifengoldes. Vorsicht in dieser 
Beziehung erscheint auch schon deshalb geboten, als meines 
Wissens noch nicht festgestellt ist, ob Gold an den verschie¬ 
denen Stellen eines Quarzganges von annähernd constanter 
Zusammensetzung ist. Aus diesem Grunde mag daher auch 
nur mit allem Vorbehalt darauf hingewiesen werden, dass 
das Resultat der Analysen II und III mit den Angaben von 
Devereux 1 ) überein stimmt, nach welchen grobes Gold silber¬ 
reicher ist als feines. 
1) Vgl. oben p. 65. 
